1353

日本建築学会大会学術講演梗概集（北陸） 2010年 9 月

遠心成形高強度コンクリートに用いる石灰石微粉末の効果に関する研究（その２．長さ変化と質量変化，耐硫酸性について）
正会員
同
石灰石微粉末質量変化

シリカフューム
耐硫酸性○井門雅樹 1*
菅 一雅 1*

長さ変化
硫酸水溶液

１．はじめにその１に引き続き，本報は，石灰石微粉末とシリカフ乾燥による質量変化は，石灰石微粉末，シリカフュームュームをそれぞれ混合した W/P(水粉体比)=17〜23%の調が質量変化に比べ，小さくなる傾向を示した。

合について，乾燥・水中条件での長さ変化や，質量変化２．４とも同様な傾向を示すが，長さ変化ではシリカフュームおよび耐硫酸性に及ぼす影響について検討を行った。

水中養生による物性への影響

地中埋設を想定した水中養生による長さ変化は，石灰２．実験結果
２．１ 石灰石微粉末の平均粒径の影響

石微粉末の混入の有無，あるいはシリカフュームを混入した場合において材齢とともに膨張し，材齢 182 日になW/P=23%における石灰石微粉末の平均粒径の違いによるとほぼ収束する傾向を示した。

る長さ変化，質量変化の試験結果を図−１に示す。

このような膨張作用がどのように強度物性に影響を及

長さ変化をみると，乾燥・水中条件において石灰石微ぼすかについては，その１での圧縮強度，ヤング係数の粉末②が他の粒径に比べ小さくなる傾向を示すが，石灰試験結果に示すように初期材齢より強度が増進し，安定石微粉末を混入することにより，いずれの養生条件におした物性であることを確認した。

いても，長さ変化が増加する傾向を示した。

質量変化の差は認められないものの，長さ変化が小さく石灰石微粉末の置換率の影響

石灰石微粉末の置換率の影響による長さ変化，質量変化の試験結果を図−２に示す。
長さ変化をみると，乾燥による長さ変化は石灰石微粉-200-300-400-500２．３ W/P の違いによる影響

100水中（20℃）

0件ともに減少し，特に，乾燥による長さ変化は W/P の影
響が大きくなる傾向を示した。
また，質量変化も同様に，いずれの養生条件において

100
150
材齢（日）

500.3
水中（20℃）
050

100150
材齢（日）200

長さ変化と質量変化（平均粒径の影響）
100

150

0200

乾燥（20℃,60%RH）

-300
-400
-500

23N
23L③523Si10

50

100

150

200

乾燥（20℃,60%RH）

-0.2
-0.4
-0.6
-0.8

23L③10
23L③1523N
23L③523Si10500

23L③1023L③150.9

400
300
200
100

水中（20℃）

00.6
0.3
水中（20℃）
0.0050

100150
材齢（日）図−２200050

100150
材齢（日）200

長さ変化と質量変化（置換率の影響）

Study on Effect of Limestone Powder of High Strength Concrete by Centrifugal Compaction(Part2.Length and Weight Change of Concrete , Resistance of Concrete by Sulfuric Acid solution)―705―

23L①10
23L③100.6

200-200も，W/P が小さくなるほど減少する傾向を示した。なお，-0.60.0-100

長さ変化率(×10-6)ずれの場合も W/P が小さくなるほど，乾燥・水中養生条

500

W/P の違いによる石灰石微粉末の影響による長さ変化，長さ変化をみると，石灰石微粉末，シリカフュームい-0.40.0

図−１

質量変化の試験結果を図‐３に示す。

2000.92000

長さ変化率（×10-6）も増加する傾向を示した。

150

乾燥（20℃,60%RH）

23N
23L②10
23Si103000

大きくなるほど乾燥・水中のいずれの養生条件において100-0.8による長さ変化は石灰石微粉末の置換率が大きくなるほ
また，質量変化については，石灰石微粉末の置換率が50-0.2

23L①1023L③10400末の置換率の違いによる差は認められないものの，水中ど増加する傾向を示した。

質量変化率（%）

乾燥（20℃,60%RH）

-100

23N
23L②1023Si10

長さ変化率(×10-6 )２．２02000.0

なる傾向を示し，水中による長さ変化の差に比べ，質量変化が大きく減少する傾向を示した。

150

質量変化率（%）一方，シリカフュームを混入した場合は，乾燥による100

質量変化率（%）

よる影響は認められなかった。

500

質量変化率（%）

することにより，増加する傾向を示すが，粒径の違いに長さ変化率（×10-6）0

また，同様に質量変化についても石灰石微粉末を混入

IMON Masaki et al.

２．５

硫酸水溶液浸漬による質量変化と表面劣化状況

劣化による質量変化をみると，石灰石微粉末の粒径や置換率の違いによる顕著な差は認められなかった。しかし，既往の論文1)で報告されているように，W/Pが小さくなるほど質量変化が大きくなる傾向を示した。
また，同一 W/P では石灰石微粉末混入に比べ，シリカフュームを混入した場合の質量変化が小さくなる傾向を示した。
表面の劣化状況の写真をみると，既往の論文2)で報告されているように，W/P=23%では，石灰石微粉末を混入した場合の方が，混入しない場合に比べ，劣化進行が遅くなる傾向を示した。また，質量変化率でも認められたよ
うに石灰石微粉末を混入した場合に比べ，シリカフュームを混入した場合の劣化進行が遅延する傾向を示した。

３．まとめ
本研究で得られた知見を以下に示す。
(1)石灰石微粉末を混入することにより，乾燥・水中養生での長さ変化，質量変化は増加する傾向を示した。
(2)長期水中養生により，長さ変化，質量変化は増加するが，長期強度物性には影響を及ぼさないことが判った。
(3)石灰石微粉末の混入により，硫酸劣化は遅延する傾向を示した。
参考文献
1)田中,桝田：硫酸および硝酸によるコンクリートの化学的腐食進行に関する実験,日本建築学会構造系論文集 No.625,pp355-361,2008.32)山下,野崎,平尾,山田：セメントの耐硫酸塩性におよぼす混和材の複合効果,コンクリート工学年次論文集 Vol.30,No.1,pp621-626,2008

表−１050150

020050100

質量変化率（%）

長さ変化率（×10-6 ）乾燥（20℃,60%RH）

200

乾燥（20℃,60%RH）-0.2-0.4

調合種類

硫酸水溶液浸漬後の表面劣化状況

硫酸水溶液浸漬後の材齢（日）2823N-0.6-0.8

23N
23Si10
20Si10
17Si1023N
23Si10
20Si10
17Si10

23L③1020L③10
17L③100.9
質量変化率（%）

400
300
200100水中（20℃）

023L③1020L③10
17L③1023L①1023L②100.60.3
水中（20℃）

23L③100.0050

100150
材齢（日）図−３200050

100150
材齢（日）

200

23L③5

長さ変化と質量変化（W/P の影響）

050

材齢（日）
1001504.00.0

質量変化率（%）

150

0.01000-100-200-300-400-500

長さ変化率(×10-6 )

100

200

23L③15

23Si10-4.0

20L③10-8.0-12.0

23N
23L②1023L③5
23Si1020Si10
17Si1023L①1023L③1023L③1520L③1017L③1020Si10

17L③10-16.0

図−４硫酸水溶液浸漬後の質量変化

17Si10*1 ジャパンパイル*1 JAPAN PILE CORPORATION―706―91182